384 Verhandlungen. Nr. 15 



dortigen Werksbeamten nach, von einem alten Grubenbrande im öst- 

 lichen Berggrübler Reviere in Häring herrührten. 



Diese wirklichen Cokes lassen sich im Schmiedefeuer ganz gut 

 verwenden, namentlich übt der Schwefelgehalt derselben keine nach- 

 theilige Wirkung auf das Eisen aus. Diese Vorkommen mussten zur 

 Anstellung der im Folgenden beschriebenen Versuche einladen. 



Im Kleinen wurden dieselben zunächst im k. k. hüttenmännisch- 

 chemischen Laboratorium durch Bergrath A. Patera ausgeführt. 



Die Kohle, in Pulverform, backt durchaus nicht; in Stücken gibt 

 sie schöne Cokes, ohne Aenderung in der Form. Die Ausbeute beträgt 

 ungefähr 56 Perc. dem Gewichte nach. Der Aschengehalt der Cokes, von 

 einer besonders reinen, nur 4 Perc. Asche gebenden Kohle, wurde zu 

 6y 4 Perc. gefunden (der Rechnung nach sollten es 7 Perc. sein). Der 

 Schwefelgehalt in den Kohlen betrug 3-63 Perc, der in den Cokes, von 

 derselben Kohle 2-08 Perc; es scheint, dass der Schwefel in der Kohle 

 theilweise in organischer Verbindung enthalten sein müsse, denn bei 

 Schwefelkies und Gyps allein müsste das Verhältniss ein anderes sein. 



Es wurden in Häring zwei Versuche gemacht diese Kohle in 

 Meilern zu verkoken. Die Meiler fassten je 190 Zentner Kohle, das Aus- 

 bringen dem Gewichte nach, betrug 47—48 Perc; dies lässt hoffen, dass 

 man bei grösseren Meilern oder Oefen und besserer Einübung auf einige 

 50 Perc. kommen werde. Die erhaltenen Cokes hatten bei dem einen 

 Meiler einen Aschengehalt von 11-25 bis 12-25 und einen Schwefelhalt 

 von 3-9 Perc; bei dem zweiten einen Aschenhalt von 9-5 Perc, aber auch 

 14-5 bis 19 Perc. und einen Schwefelhalt von 3-57 bis 4-1 Perc. Es 

 scheint also der Schwefelhalt dem Aschengehalte ziemlich proportional 

 zu sein und man wird durch Ausscheidung der schwefel- und aschen- 

 reichsten Kohlensorten bessere Producte erzielen können. Wenn die Cokes 

 nach Pater a's Bestimmung auch 2 Perc. Schwefel halten sollten, so 

 würde man immer in der Lage sein , 25 Perc. davon im Hochofen beim 

 grösseren Betrieb zuzusetzen. Ebenso wird man für die Cokes zum Eisen- 

 schmelzen nur Kohlen mit nicht mehr als 3 bis 4 Perc. Asche verwenden 

 dürfen. 



Es wurde auch versucht, die schwefelhaltigen Cokes durch Ab- 

 löschen mit verdünnter Salzsäure vom Schwefel zu befreien. Es ent- 

 weicht hierbei nebst den Wasserdämpfen, Schwefelwasserstoffgas und es 

 lösen sich Eisen und Kalk ; doch wird die weitere Einwirkung der Salz- 

 säure durch die Bildung von wasserfreien Salzen, welche sich an der 

 Oberfläche der heissen Cokesstücke dicht ablagern, bald unterbrochen 

 und dieselben verlieren nur etwa 5 Perc. von ihrem Schwefelgehalte. Auf 

 erkaltete Stücke dauert die Einwirkung der verdünnten Salzsäure länger, 

 doch wird deren Zusammenhang sehr gelockert. Es wurde bei diesen 

 Versuchen auf die Benützung des in den Brixlegger Erzen enthaltenen 

 Schwefels zur Schwefelsäure und Sodafabrikation reflectirt, wobei die 

 diluirte Salzsäure nutzbar gemacht würde. 



Nach dem Vorangehenden scheint die Hoffnung begründet, die 

 Häringer Cokes zu den verschiedenen Schmelzarbeiten in Brixlegg be- 

 nützen zu können, welcher Ort hierbei als Centralpunkt für die Zugute- 

 bringung der Tiroler und Salzburger Erze ins Auge gefasst wurde; aucb 



